52 ACTAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 



nes que alg-unos de sus individuos tienen proyectadas con 

 objeto de recog'er ejemplares de los aerolitos que se dicen 

 haber caído en esta provincia. 

 — El Sr. Secretario leyó la sig-uiente nota: 



«Tenantita de Rio- Tinto. 



»Ig"norando si hasta la presente ha sido descrita ó siquiera 

 mencionada la tenantita de Río-Tinto, me ha parecido opor- 

 tuno presentar á la Sociedad esta lig-era nota, resultado del 

 estudio de ejemplares de mineral conocido con el nombre de 

 negrillos, que ha puesto á mi disposición nuestro disting-uido 

 consocio el Sr. D. Antonio González, el cual hizo una deter- 

 minación del cobre de dichos neg-rillos con un objetivo pura- 

 mente industrial. 



»Los ejemplares que he examinado muestran un color g-ris 

 de acero muy uniforme. Su homog'eneidad es completa, y al 

 primer g"olpe de vista parece tratarse de una especie aislada y 

 no de una mezcla, como realmente acontece. 



»Se trata, en efecto, de una mezcla equiponderal de g-alena y 

 tenantita de densidad 6,19 á la temperatura de 21°, 2 C, den- 

 sidad muy aproximadamente ig-ual á la teórica. El color, g-ris 

 acerado, como he dicho, aparece brillante y metálico en la 

 raya. La dureza es alg-o menor que la ordinaria de la tenan- 

 tita y está comprendida entre 3,5 y 4. Tiñe de neg-ro el bizco- 

 cho de porcelana. 



»Funde al soplete, dando una escoria neg-ra de g-rafito muy 

 mag-nética. Sobre el carbón da fuerte olor sulfuroso y humos 

 lig-erísimos de antimonio, dejando un residuo pardo, muy frá- 

 gil y no mag-nético. Este mismo residuo se obtiene también 

 en el tubo abierto. 



»En el tubo cerrado da sublimado rojo en caliente y ama- 

 rillo en frío, y alg-o lejos del punto de caldeo se depositan 

 pequeñísimos cristales brillantes. 



»Calentado con la sosa en el tubo cerrado, deja un subli- 

 mado blancuzco casi imperceptible y se desprenden vapores 

 de fuerte olor arsenical. 



»E1 ácido nítrico lo ataca vivamente en frío, separándose azu- 

 fre y un lig-ero depósito blanco debido á la presencia del anti- 

 monio. 



